PYCNITE. 47» 



en Suède, et a Penig en Saxe; dans le gneiss, a Fossum près Mo- 

 dum en Nonvège. 



Les topazes de la Nouvelle-Galles du Sud, du Brésil et d'Ecosse, 

 contiennent quelquefois des cavités dans lesquelles M. Brewster a 

 découvert deux fluides incolores qui ont reçu de M. Dana le nom 

 de Brewstoline et de cryptoline. Le premier a un indice 

 de réfraction = 1,211 et son volume augmente d'un quart lorsqu'on 

 le chauffe de 10° à 15" C. Le second qui existe souvent dans les 

 mêmes cavités que le premier ne se mêle pas avec lui, et a la tem- 

 pérature ordinaire il prend la forme d'une matière résineuse trans- 

 parente, jaunâtre. Ces fluides paraissent être les mêmes que ceux 

 dont la présence a été constatée dans les cristaux de quartz, d'amé- 

 thyste et de cymophane de quelques localités. 



Certains cristaux du Brésil sont pénétrés par des lamelles grises, 

 a éclat métallique, a poussière rouge, de fer oligiste, qui sont or- 

 dinairement concentrées dans la croûte extérieure et qui traversent 

 rarement le centre de l'échantillon. 



On connaît dans diverses localités, mais principalement en Saxe, 

 des cristaux de topaze pseudomorphosés en une sorte de stéatite 

 ou de kaolin. 



La pycnite est une variété bacillaire, offrant les formes m, g\ 

 <7 3 , et l'incidence g % g z = 93°15' à 20' (G. Rose), avec un clivage parfait 

 suivant la base et des plans de séparation quelquefois parallèles, 

 quelquefois obliques a cette face. Cassure imparfaitement con- 

 choïdale ou inégale. Plus ou moins translucide. Axes optiques 

 très-écartés [au moins 120°). Eclat vitreux sur les plans de clivage, 

 terne dans la cassure. Jaunâtre; jaune de paille; verdâtre; rou- 

 geâtre ; grise. Poussière blanche. Fragile. Dur. = 7,5. Dens. = 

 3,494 à 3,533. Pyro-électrique. Infusible au chalumeau, mais se 

 fendillant et s'écaillant avec plus de facilité que la topaze. D'après 

 Klaproth, une forte calcination lui fait perdre 25 p. 400. Deux 

 analyses de la pycnite d'Altenberg, /*., par Berzélius, ï, par For- 

 chammer, onl donné : 





Si 



Al 



Si 



FI 



h. 



25,63 



51,00 



5,97 



16,22 = 98,82 



i. 



24,45 



51 ,25 



6,81 



48,48 = 100,99 



Cette variété, longtemps regardée comme appartenant au béryl, 

 distinguée par Karsten sous le nom de Stangenstein, et réunie a la 

 topaze par Haùy, se présente en longs prismes groupés en masses 

 bacillaires fortement cannelées suivant leur longueur et engagées 

 dans un mélange de quartz et de mica, au milieu des filons stanni- 

 fères d'Altenberg en Saxe, de Schlaggenwald et de Zinmvald en 

 Bohème, 



